Krystalform og Tvillingdannelser hos Kryolit, Perovskit og Boracit. 



51 



(T^z) 



Stykker af de lodrette Flader, er en saadan- Firling udelukkende 

 begrænset af m (110). De øverste fire Flader af m danner snart en 

 opadvendendc Pyramide (som paa Figuren) og snart en nedadvendende. 



Tvillingrænserne ved denne Lov er aldrig 

 særlig regelmæssige, saa at man ikke kan an- 

 tage, at de er dannede ved Glidning. Egent- 

 lige Lameller har jeg heller ikke nogen Sinde 

 fundet. Derimod er det meget almindeligt, at 

 der i de enkelte Individer i de nævnte Tvillin- 

 ger optræder meget regelmæssige Lameller ef- 

 ter den foregaaende Lov, som vistnok maa 

 antages at være frembragte ved Glidning. Et Fig- 29. Kryolit. Skematisk 



171 11 1 -T" 1 T T-«' o Hillede af en Firling efter 



bksempel herpaa kan ses paa Tavle I, F12. 3; „ , , 



. . . ^ ' o 7 Baumhauer s Lov. 



at Tvillinggrænserne ikke træder stærkere frem, 



beror paa, at Udslukningsretningerne er omtrent ens i de fire Indi- 

 vider og overhovedet kun bliver forskellige ved en tilfældig Skæv- 

 hed i Snittet. 



Tvillinger efter den nye Lov synes at være almindelige i de 

 indre Dele af Krystallerne, der grænser nærmest op til den kornede 

 Kryolit; men jeg har endnu aldrig fundet dem yderst i Krystallerne. 

 Naar man kun ser paa en enkelt Flade, kan de nok let forveksles 

 med Tvillinger efter [110], da Tvillinggrænserne hos begge er omtrent 

 parallele; dog er den ud- eller indspringende Vinkel hos sidstnævnte 

 omtrent dobbelt saa stor som hos førstnævnte, og til yderligere Sik- 

 kerhed kan man altid se efter, hvorledes Tvillinggrænsen fortsætter 

 sig paa de tilgrænsende Flader; paa Tvillinger efter [110] vil der 

 nemlig ikke her findes nogen ud- eller indspringende Vinkel, 

 mens denne ved Tvillingerne efter den nye Lov skulde være af om- 

 trent samme Størrelse hele Krystallen rundt. 



Den her behandlede Tvillingdannelse viser sig udelukkende som 

 tynde regelmæssige Lameller og er vistnok altid sekundær ; den fin- 

 des altid i nær Forbindelse med Lameller efter [110], der er om- 

 trent parallele med de her behandlede Lameller. Et System af de 

 samme to Tvillingdannelser kan ogsaa frembringes ved at opvarme 

 en Kryolitkrystal til i Nærheden af den Temperatur, hvorved den 

 gaar over til at blive regulær. Her er altsaa Forholdene temmelig 

 forskellige fra dem i de først behandlede FbiNK'ske Krystaller, hvor 

 den her omtalte Tvillingdannelse kun optraadte i nærmere Forbin- 

 delse med Tvillingdannelse efter BaUiMhauer's Lov. Hvorvidt dette 

 er nogen almindelig Regel, eller muligvis kan forandres ved Indfø- 

 relsen af andre Betingelser under Opvarmningen, er det ikke muligt 

 at sige noget om. 



4* 



